C4 



OSMOND ET CARTAUD — LES ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES DU POLISSAGE 



d'euteclique entre les branches des cristallites, 

 même quand la teneur moyenne en étain est infé- 

 rieure à celle que le cuivre pourrait garder en 

 solution solide. L'étain irait en diminuant à partir 

 de l'euteclique et serait minimum sur les axes des 

 cristallites. 



Soient (fig. 4'i) un grain cristallin, ÂÂ les axes 

 des cristallites, E,E,E, les grains d'eutectique. 



Fil.'. 44. — Aspect d'un ijrain cristsUin au finissage. — 

 .\A, axes des orist.illites ; EE, grains d'euteclique. 



Au dégrossis.sage, l'eutectique fragile, désagrégé 

 par la lime el les premiers papiers d'émeri, est 

 représenté par des trous que les derniers papiers 

 n'arasent généralement pas. Au finissage, ces trous 

 sont le point de départ de dépressions, allongées 

 dans le sens du polissage, circulaires si on fait 

 constamment tourner la plaquette. Une coupe faite 

 à ce moment par [deu.\ grains E,E d'eulectique 



Vi'j. Vj. — Coupe passant par deux (jrains EE de la ligure 41 

 au commencement du finissage. 



donnerait donc le profil de la figure 45, avec un 

 relief sur l'axe ;; du cristallite. EaE est la limite 

 intérieure du derme, avec un maximum d'épais- 

 seur Afl, parce que le relief A a supporté pendant 

 le dégrossissage le maximum de pression et, 

 éventuellement, parce que la teneur en cuivre est 

 minimum en ce point. 



Quand un pousse le finissage suffisamment loin, 



E 



m "■ '" 



a 



Fi.i;. 411. — Mî-me coupe à la fin du finissage. 



l'eutectique, qui n'est plus désagrégé et qui, plus 

 dur, s'use moins, finit par venir en relief. A devient 

 le centre d'une dépression et le profil final estcelui 

 de la figure 4G, la limite intérieure du derme res- 

 tant en place. 



Quand maintenant on traite la préparation par 

 attaques et repolis-sages alternés, on fait dispa- 

 raître progressivement le derme en conservant el 



accentuant plutôt la forme du profil. Le derme se 

 trouve donc coupé, à un moment donné, par la 

 surface nouvelle mm. Une attaque ultérieure 

 colore plus, en général, ou tout au moins différem- 

 ment les parties écroules conservées, et les cristal- 

 lites apparaissent, d'habitude en clair sur fond 

 sombre, tels que les a photographiés M. Charpy. 

 Se reporter à notre figure 2i. 



On voit que ces apparences crislalliliques reçoi- 

 vent une explication purement mécani(jue, indé- 

 pendante de l'hétérogénéité chimique. Si cette hété- 

 rogénéité est réelle, et, bien que non prouvée, elle 

 est vraisemblable comme conforme aux lois 

 connues de la solidification, elle agit dans le 

 même sens que l'effet mécanique pour faciliter 

 la révélation des formes crislalliliques. Mais elle 

 n'est pas nécessaire, et, en fait, elle ne saurait 

 être bien grande, puisqu'elle n'est pas accu-^ée par 

 les variations de la couleur propre du bronze. 



Les apparences restent les mêmes avec le cuivre 

 rouge ne conlenant d'autre impureté qu'un peu 

 d'oxydule. L'oxydule, plus dur que le métal, y 

 joue le môme rAle que l'eutectique dans le bronze 

 et les cristallites se montrent encore. La figure 43 

 représente un grain de cuivre coulé, avec de l'oxy- 

 dule en relief dans les joints et, à cœur, d^s dessins 

 confus appartenant au derme et caractéristiques 

 de sa présence. Il faut se garder d'y voir des 

 détails de structure congénitale. La desquamation 

 est tout simplement incomplète. Si elle était ache- 

 vée, on ne verrait plus les cristallites. 



Pour la desquamation du cuivre et du bronze,, 

 nous employons comme dissolvant soit une solu- 

 tion d'acide picrique et de quinone dans l'alcool 

 ou l'acétone, soit une solution de perchlorure de 

 fer acidifiée par l'acide chlorhydrique, réactifs qui 

 donnent des attaques assez planes. Pour le repo- 

 lissiige entre les attaques, on frotte à la main 

 sur drap chargé d'alumine, ou mieux d'oxyde d& 

 chrome, en mouillant avec de l'eau ammoniacale. . 



L'ammoniaque a pour rôle de dissoudre, au fur 

 (■là mesure qu'il se produit, le mince derme que 

 reconstituerait la poudre à polir employée seule. 

 Il ne faut pas essuyer sur toile. La toile, même 

 fine et usée, reconstitue aussi un derme. On lave à' . 

 l'acétone, dont on essore le plus gros avec uni 

 morceau de papier buvard appliqué latéralement. 

 On laisse s'évaporer le surplus. 11 ne reste pas de- 

 résidu gênant. 



Comme nous l'avons dit plus haut, on pourrait 

 réunir les deux opérations, polissage el attaque, 

 en une seule, en mouillant le drap par le réactif 

 convenable. Il semble qu'on réaliserait ainsi un 

 progrès. Mais la méthode est délicate. Suivant la 

 conccnlraiion du réactif, la vitesse, la pression, etc., 

 il arrive que l'attaque est trop en avance sur le- 



